Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 10 No. 1 April 2024 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X

## Pengaruh Penambahan Serat Purun Tikus (Eleocharis Dulcis) Pada Komposit Poliester Terhadap Sifat Fisika
The Effect of Adding Rat Honey (Eleocharis Dulcis) Fibers to Polyester Composites on The Physical Properties
Pardi 1 , Herawati 2
1 Program Studi S1 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Ubudiyah Indonesia
2 Program Studi S1 PGSD, Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ubudiyah Indonesia *Corresponding Author: pardi@uui.ac.id

## Abstrak
Serat  purun  tikus (Eleocharis  dulcis) yang  selama  ini  digunakan  sebagai  bahan  baku  kerajinan tangan  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan  untuk  pembuatan  komposit.  Tetapi  pemanfaatan komposit  masih  memerlukan  pengembangan  agar  mendapatkan  sifat  fisika  yang  baik.  Dalam penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  untuk  membuat  material  komposit  adalah  metode pengepresan  cetakan (mold  pressing) dengan  ukuran  20x20x0,5  cm.  Variabel  penelitian  yang dipelajari  adalah  perbedaan  komposisi  serat  purun  (5%,  10%,  dan  15%)  terhadap  berat  resin poliester dan susunan serat sejajar, acak, dan anyaman. Komposisi serat purun dianalisa terhadap gugus fungsi dan sifat fisika. Analisa gugus fungsi dilakukan dengan fourier transform infra-red (FTIR), analisa komposisi dan ukuran kristal menggunakan X-Ray diffraction (XRD), Analisa sifat fisika meliputi  densitas, daya serap air dan thickness  swelling dari komposit. Berdasarkan hasil analisa gugus fungsi serat purun sebelum dan sesudah treatment yang diberikan kepada serat purun mampu mengurangi kadar lignin dan hemiselulosa serta bisa menambah gugus fungsi baru yaitu Si-O-C. Hasil dari derajat serat purun sebelum dan sesudah treatment memiliki karakteristik peak pada 2 θ = 12,6 o (selulosa I), 22,8 o (selulosa II), karakteristik peak pada 2 θ = 12, 6 o , sedangkan untuk amorph peak pada 2 θ = 21, 94 o . Hasil tertinggi dari sifat fisik komposit diantaranya ialah densitas, water  absorption, dan thickness  swelling berturut-turut  sebesar 0,9577  g/cm 3 , 10.07977%, dan 24.57x10 -3 %.
Kata Kunci: Serat purun tikus (Eleocharis dulcis), komposit, poliester, sifat fisika.

## Abstract
Purun Tikus (Eleocharis dulcis) fiber, which has been used as a raw material for handicrafts, can be  used  as  a  material  for  making  composites.  However,  the  use  of  composites  still  requires development  to  obtain  good  physical  properties.  In  this  research,  the  method  used  to  make composite  materials  is  the  mold  pressing  method  with  a  size  of  20x20x0.5  cm.  The  research variables studied were differences in purun fiber composition (5%, 10%, and 15%) on the weight of polyester resin and parallel, random, and woven fiber arrangements. The composition of purun fiber was analyzed for functional groups and physical properties. Functional group analysis was carried out using Fourier transform infra-red (FTIR), composition and crystal size analysis using X-Ray diffraction (XRD), analysis of physical properties including density, water absorption and swelling thickness of the composite. Based on the results of analysis of the functional groups of
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 10 No. 1 April 2024 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
purun  fiber  before  and  after  the  treatment  given  to  purun  fiber,  it  can  reduce  lignin  and hemicellulose levels and can add new functional groups, namely Si-O-C. The results of the degree of purun fiber before and after treatment have a characteristic peak at 2θ = 12.6o (cellulose I), 22.8o (cellulose II), a characteristic peak at 2θ = 12.6o while for amorph peak at 2θ = 21.94o. The highest results from the physical properties of the composite include density, water absorption, and thickness swelling of 0.9577 g/cm3, 10.07977%, and 24.57x10-3%, respectively.
Keywords: Rat purun (Eleocharis dulcis) fiber, composite, polyester, physical properties.

## PENDAHULUAN
Masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di Desa Stambul Jaya Kec. Tanoh Alas telah menggunakan pohon purun tikus (Eleocharis dilcis) sebagai bahan baku untuk kerajinan tangan. Produk yang dihasilkan antara lain: tikar, topi, keranjang belanja, tas, bakul, dan lain-lain.  Limbah  purun  diolah  menjadi  kerajinan  tangan  seperti  anyaman  dan  tumbuhan  purun dapat  digunakan  dalam  bentuk  serat  pada  papan  komposit.  Purun  tikus  ini  sendiri  digunakan sebagai bahan baku anyaman karena lebih kuat dan tidak mudah putus. Selain itu, pohon purun tikus  sampai  saat  ini  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  setempat  hanya  sebatas  untuk  pembuatan kerajinan tangan. Pohon purun tikus mengandung selulosa yang cukup tinggi yaitu sekitar 32,62% sehingga  tanaman  rawa  ini  dapat  menjadi  alternatif  untuk  menghasilkan  produk  komposit (Sunardi, 2012).
Dalam hal ketersediaan serat alam, jenis purun yang banyak digunakan oleh masyarakat Aceh Tenggara adalah jenis purun tikus. Purun tikus adalah jenis tanaman yang tidak memerlukan budidaya  intensif.  Setelah  ditanam,  purun  tikus  akan  terus  tumbuh.  Purun  tikus  merupakan tumbuhan liar di  daerah  rawa, pesatnya  pertumbuhan purun tikus dikategorikan sebagai  gulma. Batang purun yang dipanen dan dapat panen kembali setelah dua bulan. Purun yang dapat dipanen memiliki tinggi 1,5 hingga 2 m, dan buah purun dapat dipanen dengan cara ditarik atau dipotong langsung. Beberapa penelitian telah menggunakan purun tikus sebagai biofilter, penyerap logam berat, bahan komposit papan semen, dan arang aktif (Safi’I dkk., 2021).
Berdasarkan  penelitian  Yuwita  dkk.  (2018)  Purun  adalah  jenis  rumput  teka-teki (cyperaceae). Purun  memiliki  batang  lurus,  berongga  dan  tidak  memiliki  daun.  Purun  dapat ditemukan di daerah terbuka rawa-rawa tergenang air pada ketinggian antara 0 dan 1350 m di atas permukaan  laut.  Tanaman  ini  sering  ditemukan  di  rawa-rawa,  karena  mentolerir  kondisi  tanah asam.  Ada  beberapa  jenis  purun,  antara  lain  purun  tikus (Eleocharis  dulcis), purun danau (lepironia articular retz.) dan purun bajang (cyperaceae). Purun tikus (Eleocharis dulcis) adalah tanaman khas daerah rawa yang memiliki batang tegak,  tidak  bercabang,  warna  abu-abu  hingga  hijau  mengkilat  dengan  panjang  50-200  cm  dan ketebalan  2-8  mm,  daun  mengecil  sampai  ke  bagian  basal,  pelepah  tipis  seperti  membran, ujungnya asimetris, berwarna cokelat kemerahan (Sunsrdi dkk., 2012).
Saat ini, banyak ilmuwan dan peneliti menunjukkan minat yang besar untuk menghasilkan produk ramah lingkungan dari bahan yang berasal dari alam seperti serat. Serat ini bertujuan untuk menggantikan  sumber  daya  minyak  yang  semakin  menipis.  Selain  itu,  penggunaan  serat  alami dikaitkan dengan nilai ekonomi bahan, dan ketersediaan serat yang siap pakai mengurangi biaya produksi. Peneliti-peneliti sebelumnya menggunakan serat kapas, lenan, rami kenaf sisal dan lain- lain sebagai papan komposit. (Fauzi dkk, 2016). Serat purun memiliki potensi yang besar sebagai
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 10 No. 1 April 2024 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
komposit karena murah, bersumber berkelanjutan, ramah lingkungan dan kompetitif (Sari dkk., 2020).
Sumber filler alami  atau  serat  alam  sangat  melimpah  jumlahnya  di  Indonesia,  karena Indonesia merupakan negara yang dianugerahi hasil alam yang banyak. Untuk serat purun ini, kita juga perlu mempelajarinya. Karena serat purun merupakan produk limbah yang dihasilkan cukup banyak. Sehingga dengan beriringnya jaman maka limbah purun dimanfatkan sebagai filler dan dapat mengurangi limbah serat purun yang selama ini tidak termanfaatkan (Wirawan dkk., 2018).
Salah satu industri yang berkembang saat ini adalah komposit polimer, terutama pengunaan serat alami untuk bahan pengisi atau filer . Komposit terbuat dari suatu proses penggabungan atau pencampuran dua material atau lebih konstituen, yang berbeda wujudnya, sifat atau komposisinya. Penggabungan antara bahan tersebut diharapkan dapat memberikan bentuk atau wujud yang lebih bagus dari pada bahan awal (Hairiyah, 2016).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  suatu permasalahan, yaitu: “bagaimana pengaruh penambahan serat purun tikus (Eleocharis dulcis) pada komposit  poliester  terhadap  sifat  fisika”.  Untuk  rumusan  masalah  akan  dijawab  melalui pelaksanaan  penelitian  ini  dengan  hipotesis  yang  berlandaskan  pada  penelitian  terdahulu; diantaranya: penelitian Ibrahim dkk (2019) yang melakukan penelitian dengan material komposit yang dibuat menggunakan residu kulit jagung sebagai penguat menjawab permintaan masyarakat akan  pembuangan  limbah  pertanian  dan  polimer  dan  menambah  nilai  lebih  untuk  pengelolaan limbah. Analisis inframerah transformasi Fourier mengungkapkan peningkatan ikatan hidrogen antarmolekul setelah pemuatan serat. Selain itu penelitian Kwon dkk (2013) mempelajari tentang Serat kenaf dan tepung kulit jagung digunakan sebagai penguat dalam sistem bio-komposit hibrida biodegradable baru. Sejumlah besar air yang diserap oleh komposit mengurangi ikatan antara CHF dan  PE,  yang  bertanggung  jawab  atas  kerusakan.  Selain  itu,  jumlah  air  yang  diserap  dan kemampuan  mengembangnya  meningkat  seiring  dengan  peningkatan  kandungan  CHF. Penyerapan air terendah (2,39%) terdeteksi pada komposit CHF 20% dan komposit PE 80% yang direndam selama 6 hari.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  (1)  mendapatkan  karakterisasi  awal  serat  purun FTIR dengan gelombang 2879 cm -1 , XRD memiliki karakteristik peak pada 2 θ = 12,6 o ; dan (2) mendapatkan  karekterisasi  sifat-sifat  fisika  kimia  serat  purun  terhadap  variabel  serat  purun (sejajar, acak, anyaman) dan variabel rasio serat purun terhadap resin poliester (5%, 10%, 15%), densitas 0,9577 g/cm 3 , daya serap air 10.07977%, thickness swelling 24.57 -3 %.
Penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  untuk  menambah  pengetahuan  dalam  menangani limbah  alam,  dan  menciptakan  material  komposit  dengan  memanfaatkan  limbah  organik  yaitu dari serat purun. Penelitian ini juga menghasilkan bahan baru pembuatan karpet (tikar) untuk alas sebagai bahan komposit dari serat purun.

## METODE PENELITIAN
Pengumpulan data penelitian ini telah dilaksanakan pada  sejak Juli 2023 sampai dengan Januari  2024  di  Laboratorium  Dasar  Jurusan  Teknik  Kimia,  Universitas  Syiah  Kuala.  Jenis penelitian  ini  adalah  Analisis  FTIR (Fourier  Transform  Infra-Red; Shimadzu  IR  Prestige  21) dilakukan di Laboratorium Lingkungan Teknik Kimia, Universitas Syiah Kuala, X-ray diffraction (XRD) dilakukan di Laboratorium Politeknik Negeri Lhokseumawe.
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 10 No. 1 April 2024 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
Alat-alat yang digunakan pada  penelitian ini adalah neraca analitik ( Acis Compact Multi- Purpose Balance -BC 500), oven dryer (GE-171 32 litre ), cetakan komposit (20 x 20 x 0,5 cm), spatula besi, spatula kaca, gelas kimia 500 mL dan 250 mL (pyrex) , gelas ukur 100 mL (pyrex), dan gunting. Sedangkan Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah serat purun (SP) (purun fiber), resin polyester (RP), NaOH , MEKPO, dan aquadest.
Adapun  variabel  tetap  dalam  penelitian  ini  mencakup  beberapa  hal  di  antaranya: Konsentrasi  NaOH  6%,  waktu alkali  treatment selama  30  menit  dengan  suhu  50 0 C,  waktu pengeringan setelah alkali treatment dalam oven 60 0 C sampai berat serat purun konstan, ukuran serat 4 cm, waktu pengeringan setelah alkali treatment dalam kertas saring dibilas sebanyak 3 kali dalam air aquades, tekanan pencetakan komposit sebesar 250 bar, waktu curing selama 24 jam. Sedangkan Variabel berubah dalam penelitian ini mencakup di antaranya: Komposisi serat purun 5%, 10% dan 15% wt terhadap berat resin poliester dan susunan serat: sejajar, acak, dan anyaman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
A. Karakterisasi Serat Purun
1. Analisis FTIR Serat Purun
Gugus fungsi serat purun sebelum dan sesudah treatment seperti pada Gambar 1. Treatment yang dilakukan untuk menghilangkan impuritis lignin dan hemiselulosa.

## Gambar 1 Spektrum FTIR serat purun sebelum dan sesudah treatment
Gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat sedikit perbedaan antara transmitan serat purun sebelum dan sesudah treatment . Memperlihatkan bahwa getaran pada bilangan gelombang 2879 cm -1 tidak  terdeteksi  lagi  pada  transmitan  serat  purun  sesudah treatment .  Hal  ini  menunjukkan bahwa gugus C-H tidak terlihat setelah treatment menggunakan larutan NaOH 6% dengan suhu 50 o C dalam waktu 30 menit, kondisi ini bertujuan untuk menghilangkan komponen non-cellulosic yang terdapat pada serat purun. Spektrum pada bilangan gelombang 3464 dan 2879 cm -1 masing-
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 10 No. 1 April 2024 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
masing  merupakan  gugus  O-H  dan  C-H  menunjukkan  ikatan  alifatik  dari  gugus methyl dan methylene (lignin,  hemiselulosa)  (Silva  dkk.,  2019).  Spektrum  pada  bilangan  gelombang  1556, 1512, 1398 dan 1080 cm -1 masing-masing merupakan gugus C=O dari acetyl yang terdapat pada hemiselulosa dan gugus C-O yang terdapat pada lignin (Brum dkk., 2019; Siakeng dkk., 2018). Spektrum  Gugus  Si-O-C  yang  terdapat  pada Vinyltrimethoxysilane muncul  pada  bilangan gelombang 817 dan 474 cm -1 (Brum dkk., 2019; Fiore dkk., 2020).

## 2. Derajat Kristalisasi Serap Purun
XRD dilakukan untuk melihat struktur kristal selulosa serta mengetahui Crystalinity Index (CrI) sebelum dan sesudah treatment terhadap serat purun. Serat Purun yang mengandung serat berselulosa di dalam struktur penyusunnya memiliki karakteristik peak pada 2θ = 12,6 o (selulosa I), 22,8 o (selulosa II), karakteristik peak pada 2 θ = 12, 6 o sedangkan untuk amorph terdapat peak pada 2θ = 21,94 o . Difraktogram  antara serat  purun sebelum dan sesudah treatment ditunjukkan XRD serat purun sebelum dan sesudah treatment pada Gambar 2.

## Gambar 2 XRD serat purun sebelum dan sesudah treatment
Struktur  kristalin  dari  selulosa  biasanya  mempengaruhi  produk  yang  sudah  dihasilkan, selulosa merupakan parameter yang dapat menentukan kekuatan dari serat purun. Struktur serat purun  sebelum  dan  sesudah treatment masih  mempunyai  komponen  berbentuk amorph (hemiselulosa serta lignin) dan kristal (selulosa). Kristal selulosa terbentuk dikarenakan hilangnya kandungan lignin dan selulosa selesai proses treatment dengan NaOH. Dengan adanya treatment serat  purun  dengan  NaOH  dapat  meningkatkan  jumlah  terhadap  selulosa  dan  bisa menrestrukturisasi amorphous  cellulose menjadi crystalline  cellulose, sehingga  bisa  diambil kesimpulannya bahwa serat purun sesudah proses treatment dengan NaOH dapat menghilangkan intensitas dan struktur kristalin terhadap serat purun (Chairul dkk., 2014).
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 10 No. 1 April 2024 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X

## B. Karakterisasi Komposit Serat Purun
1. Sifat Fisika dan Kimia Komposit
a. Densitas
Densitas komposit serat purun berdasarkan komposisi dan struktur serat yang disusun sejajar acak dan anyaman, diperlihatkan pengaruh serat purun terhadap densitas komposit pada Gambar 3.

## Gambar 3 Pengaruh serat purun terhadap densitas
Gambar  3  memperlihatkan  pengaruh  serat  purun  terhadap    densitas  komposit berpengisi serat purun. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa terjadi
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 10 No. 1 April 2024 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
kenaikan  densitas  komposit  dengan  bertambahnya  filer  yang  digunakan.  Pada  sampel sejajar  memperlihatkan  Nilai  densitas  pada  sampel    5%  cukup  tinggi  dan  pada  10% menurun,  sedangkan  pada  15%  naik  sedikit.  Pada  sampel  acak  memperlihatkan  Nilai densitas pada sampel  5% cukup tinggi dan pada 10% menurun, sedangkan pada 15% naik sedikit. Sedangkan pada sampel anyaman memperlihatkan nilai densitas pada sampel 5% naik sedikit dan pada sampel 10% naik lagi sedangkan pada sampel 15% menurun.
Naik  dan  turunnya  nilai  densitas  komposit  dikarenakan  adanya  penambahan  serat purun dengan perlakuan treatment terhadap serat purun sehingga bisa membuat interfacial bond dengan material anorganik dan anorganik sehingga kemungkinan terbentuknya void menjadi lebih kecil. Dengan mengecilnya kemungkinan terjadi void, maka akan membuat nilai  densitas  komposit  yang  diperoleh  menjadi  lebih  besar.  Pada  sampel  sejajar  dengan variasi  5%  nilai  densitasnya  menurun,  dan  pada  sampel  acak  dengan  variasi  10%  naik sedikit, sedangkan pada sampel anyaman 10% nilai densitasnya naiknya cukup banyak. Hal ini dikarenakan void dapat membuat massa komposit menjadi berkurang. Penambahan filer tanpa treatment membuat void pada  matriks  komposit  meningkat.  Peningkatan  tersebut mempengaruhi  nilai  densitas  komposit,  dimana  terjadi  penurunan  nilai  densitas  seiring dengan bertambahnya jumlah filler (tanpa treatment ) yang digunakan (Budihartono, 2012).

## b. Daya Serap Air
Gambar 4 memperlihatkan pengaruh penambahan serat purun terhadap  penyerapan air pada komposit. Pada awalnya komposit berpenguat serat alam sensitif terhadap penyerapan air.  Hal  ini  dikarenakan  serat  alam  mempunyai  sifat  hidrofilik  yang  membuat  komposit mempunyai daya serap air yang sangat besar (Radzi dkk., 2019). Disisi lain, penggunaan serat  purun  sebagai  berpenguat  atau  filer  dapat  mempengaruhi  daya  serap  air  terhadap komposit,  hal  ini  dikarenakan  serat  purun  ini  juga  memiliki  sifat  hidrofilik  (Song  dkk., 2020).
Penyerapan air bisa terlihat bahwa komposit dengan filer memiliki daya serap air yang lebih  besar  dibandingkan  dengan  komposit  tanpa  filer  (hanya  poliester).  Hal  tersebut berkaitan  dengan  penjelasan  diatas  mengenai  sifat  hidrofilik  bahan  utama  yang mempengaruhi daya serap air terhadap material.  Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat  diketahui  bahwa  terjadi  kenaikan  terhadap  daya  serap  air  dengan  nilai  tertinggi diproleh pada sampel anyaman 10%, sebesar 10.07977%.  Sedangkan pada nilai terendah terletak pada sampel anyaman 5%, sebesar 18.08%. Pada sampel sejajar dengan variasi 10% menunjukan daya serap air nya semakin hari nilainya semakin naik dan pada sampel acak 10% pada hari ke dua nilainya naik dan pada hari ketiga nilainya menurun, hari ke empat nilainya naik lagi dan hari seterusnya naiknya nilainya normal sampai hari ke empat belas, sedangkan pada sampel anyaman dengan variasi 10% di hari ke tiga baru nilai daya searp airnya naik sampai hari ke delapan naiknya normal dan pada hari kesembilan naiknya nilai daya  serap  air  begitu  tinggi  dan  pada  hari  seterusnya  nilai  pada  daya  serap  air  naiknya normal  lagi.  Hal  ini  dengan  adanya  keberadaan  serat  purun  menjadi  sangat  berpengaruh terhadap besarnya daya serap air pada komposit serat purun.
Dengan  bertambahnya  serat  purun  didalam  matrik  komposit,  akan  membuat kemungkinan terbentuknya voil juga semakin besar. Ikatan antara matrik serta serat yang tidak baik akan membentuk rongga-rongga sehingga air bisa terjebak serta membuat ikatan serat  dan  matrik  semakin  melemah  (Bhagat  dkk.,  2014).  Terjebaknya  air  dalam  matrik
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 10 No. 1 April 2024 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
terhadap komposit akan sangat mempengaruhi sifat terhadap mekanik dari material matrik tersebut,  sehingga  untuk  dipakai  dalam  kondisi  yang  terdapat  pada  air  perlu  adanya treatment yang  dilakukan  untuk  mengurangi  daya  serap  air  terhadap  material  komposit. Pengaruh serat purun terhadap penyerapan air diilustrasikan pada Gambar 4.
Gambar 4 Pengaruh serat purun terhadap penyerapan air komposit
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 10 No. 1 April 2024 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X

## c. Thickness Swelling
Gambar 5 memperlihatkan pengaruh serat purun terhadap thickness swelling komposit berpegisi serat purun dengan variasi 5, 10 dan 15% dengan susunan serat sejajar, acak, dan anyaman. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh nilai thickness swelling komposit pada susunan serat sejajar pada 5% nilainya naik dan pada 10% nilainya turun sedangkan pada  15%  nilainya  menurun  lagi.  Pada  susunan  serat  acak  dengan  variasi  5% memperlihatkan  nilainya  sangat  rendah  dan  pada  10%  nilainya  naik  cukup  tinggi, sedangkan pada 15% turun lagi. Pada susunan serat anyaman untuk 5% nilainya turun dan pada 10% nilainya naik, sedangkan pada 15% nilainya naik lagi. Untuk sampel sejajar 10% memperlihatkan nilainya standard dan pada acak 10% nilainya nya naik begitu jauh dari sebelumnya, sedangkan pada sampel anyaman 10% turun lagi nilainya seperti pada sampel sejajar 5%.
Dengan adanya penelitian yang sudah dilakukan oleh Atiqah dkk. (2018), penurunan terhadap  nilai thickness  swelling ini  dikarenakan  adanya treatment dapat  menurunkan jumlah  pada  gugus  hidroksi  terhadap  permukaan  serat  dan  matrik  polimer.  Selanjutnya, pada  gugus  silanol  dari  larutan  tersebut  beraksi  dengan  gugus  hidroksil  terhadap  serat purun, sehingga membentuk ikatan pada kovalen yang stabil sehingga membentuk ikatan dengan matriks poliester, maka membuat ikatan komposit menjadi kuat. Ikatan yang kuat antara matriks dan filer ini akan menambah pembekakan terhadap ketebalan komposit yang disebabkan  oleh  molekul  air,  diperlihatkan  pengaruh  serat  purun  terhadap thickness swelling komposit pada Gambar 5.
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 10 No. 1 April 2024 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
Gambar 5 Pengaruh serat prune terhadap Thickness swelling komposit.

## KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil pengujian yang sudah dilaksanakan terhadap masing-masing benda uji papan komposit berpenguat serat purun tikus (eleocharis dulcis). Maka dengan ini, bisa ditarik dengan kesimpulan sebagai berikut:
1. Analisa FTIR serat purun sebelum treatment dan sesudah treatment memperlihatkan adanya gugus  fungsi  yang  intensitasnya  bertambah  serta  berkurang.  Gugus  C=O  dan  C=O  yang memperlihatkan keberadaan lignin serta hemiselulosa berkurang intensitasnya dan gugus Si- O-C yang memperlihatkan kandungan silika dari serat purun setelah treatment. Analisa XRD sebelum dan sesudah treatment menunjukan adanya amorph (hemiselulosa serta lignin) dan kristal (selulosa).
2. Sifat fisik dan kimia komposit yang diproleh menunjukkan peningkatan nilai densitas dengan bertambahnya  filer  yang  digunakan. Water  absorption memperlihatkan  nilai  yang  semakin besar seiring dengan adanya penambahan jumlah serat purun yang dipakai. Sedangkan nilai thicknees swelling memperlihatkan peningkatan dengan meningkatnya rasio serat purun.
3. Analisa  gugus  fungsi  dari  papan  komposit  memperlihatkan  adanya  gugus  fungsi  yang intensitasnya  berkurang  serta  bertambah.  Gugus  C=C  dan  C-O  yang  memperlihatkan keberadaan  lignin  serta  hemiselulosa  berkurang  intensitasnya  dan  gugus  Si-O-C  yang memperlihatkan kandungan silika serat purun terhadap komposit.

## SARAN
Beberapa saran yang dapat dirumuskan untuk penelitian yang akan datang terkait dengan adanya komposit serat purun adalah sebagai berikut:
1. Dapat dilaksanakan penelitian lebih lanjut untuk mencari susunan serat terbaik serta perlakuan serat agar mendapatkan hasil terhadap kekuatan mekanik yang lebih baik serta proses prosedur pembuatan analisa yang di uji lebih teliti, sehingga akan dapat hasil mekanik yang bagus.
2. Pada penelitian lanjutan adanya mencari susunan serat terhadap purun tikus (eleocharis dulcis) dengan nilai kekuatan maksimum terhadap pembuatan komposit serta bisa diaplikasikan pada kebutuhan masyarakat.
3. Berdasarkan  dengan  penelitian  yang  sudah  dilakukan  maka  disarankan  untuk  dilakukan pengembangan  lagi  terhadap  mengenai  material  komposit  dari  serat  alam (natural  fiber) khususnya  di  purun  tikus  dengan  jumlah  yang  sangat  banyak.  Selain  itu  juga,  proses  untuk pembuatan papan komposit dilaksanakan atau dilakukan dengan berhati-hati agar memproleh hasil penelitian yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Brum A. M., Luz, S. M. Winowlin Jappes, J. T., & Amico, S. C. (2019). Effect of silane treatment on the Curaua fibre/polyester interface. Plastics, Rubber and Composites, 48(4), 160–167.
Bhagat,  V.  K.,  Biswas,  S.,  &  Dehury,  J.  (2014).  Physical,  Mechanical,  and  Water  Absorption Behavior  of  Coir/Glass  Fiber  Reinforced  Epoxy  Based  Hybrid  Composites.  Polymer Composites, 35(5), 925–930.
Hairiyah,  Nina.  (2017).  ‘Karakteristik  mekanik  mikrokomposit  dari  tongkol  jagung  dan  limbah plastik polipropilene’. Jurnal Teknologi Agro-Industri Volume 4 Nomor 1.
Ibrahim,  Dkk.  (2019).  “Potensi  Penggunaan  Serat  Kulit  Jagung  Multiskala  Sebagai  Pengisi Penguat Dalam Biokomposit Berbasis Tepung Jagung”. Jurnal Of Advanced Engineering Materials  And  Composites  Research  Centre,  Department  Of  Mechanical  And Manufacturing Engineering, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor, Malaysia.
Kwon, Dkk. (2013). “Sifat Tarik Serat Keanf dan Tepung Kulit Jagung Reinforced poly (asam laktat) Bio-Komposit Hibrida: Peran Rasio Aspek Serat Alam”. Jurnal Of Laboratorium. Adhesi  &  Bio-Komposit,  Program  Ilmu  Material  Lingkungan,  Universitas  Nasional Seoul, 151-921, Republik Korea.
Silva, I., Winowlin Jappes, J. T., & Amico, S. C. (2019). Effect of silane treatment on the Curaua fibre/polyester interface. Plastics, Rubber and Composites, 48(4), 160–167.
Syarief,  A.  (2011).  “Uji  Lentur  Komposit  Poliester  –  Serat  Purun  Tikus (Eleocharis  dulcis)”. Jurnal Staf Pengajar Fakultas Teknik Unlam Banjarmasin.
Siakeng,  R.,  Jawaid,  M.,  Ariffin,  H.,  &  Salit,  M.  S.  (2018).  Effects  of  Surface  Treatments  on Tensile, Thermal and Fibre-matrix Bond Strength of Coir and Pineapple Leaf Fibres with Poly Lactic Acid. Journal of Bionic Engineering, 15(6), 1035–1046.
Song, H., Tang, M., Lei, X., Feng, Z., & Cheng, F. (2020). Preparation of ultrafine fly ash-based superhydrophobic  composite  coating  and  its  application  to  foam  concrete.  Polymers, 12(10).
Sunardi dan Istikowati, W.T. (2012). ‘Analisis Kandungan Kimia Dan Sifat Serat Tanaman Purun Tikus (Eleocharis ulcis) Asal Kalimantan Selatan’. Jurnal Bioscientiae Volume 9, Nomor 2, Halaman 15-25.
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 10 No. 1 April 2024 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
Sari, Dkk. (2020). “Pengaruh Perendaman Air dan Kadar Serat Terhadap Sifat Serat Sekam Jagung Yang Diperkuat Komposit Poliester Termoset”. Jurnal Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Sari, N. H., & Sinarep, S. (2011). Analisa Kekuatan Bending Komposit Epoxy Dengan Penguatan Serat Nilon. Dinamika Teknik Mesin , 1 (1).
Singh,  Y.,  Singh,  J.,  Sharma,  S.,  Lam,  T.-D.,  &  Nguyen,  D.-N.  (2020).  Fabrication  and characterization of coir/carbon-fiber reinforced epoxy based hybrid composite for helmet shells  and  sports-good  applications:  influence  of  fiber  surface  modifications  on  the mechanical,  thermal  and  morphological  properties. Journal  of  Materials  Research  and Technology , 9 (6), 15593–15603.